natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Justering til kraftenheden til visning af 3 W/cm2 bør efterfølges af en periode på fem minutter uden yderligere justering for at sikre ligevægten.
Calibration
Prøveholderen skal være en metalring (figur 1).
For calibration of the radiator, a heat flux meter (radiometer) of the Gardon (foil) type with a design range not exceeding 10 W/cm2 shall be used.
Oven på denne holder anbringes en rist fremstillet af rustfri ståltråd, med følgende dimensioner:
The target receiving radiation, and possibly to a small extent convection, shall be flat, circular, not more than 10 mm in diameter and coated with a durable matt black finish.
indvendig diameter: 118 mm
The target shall be contained within a water cooled body the front face of which shall be of highly polished metal, flat, coinciding with the plane of the target and circular, with a diameter of about 25 mm.
hullernes dimension: 2,10 mm kvadratiske
Radiation shall not pass through any window before reaching the target.
ståltrådens diameter: 0,70 mm.
The instrument shall be robust, simple to set up and use, insensitive to draughts, and stable in calibration.
Beholderen skal bestå af et cylindrisk rør med en indvendig diameter på 118 mm og en dybde på 12 mm.
The instrument shall have an accuracy of within ± 3 % and a repeatability within 0,5 %.
Beholderen fyldes med vat.
The calibration of the heat flux meter shall be checked whenever a recalibration of the radiator is carried out, by comparison with an instrument held as a reference standard and not used for any other purpose.
De i punkt 2.1, 2.3 og 2.4 anførte genstande fastholdes af et lodret stativ.
The reference standard instrument shall be fully calibrated at yearly intervals in accordance with a national standard.
Varmeapparatet er anbragt oven på holderen, således at strålefladen er horisontal og strålingen sker nedad.
Calibration check
Stativet skal være forsynet med håndtag/pedal, hvormed varmeapparatets holder langsomt kan løftes.
The irradiance produced by the power input which the initial calibration has shown to correspond to an irradiance of 3 W/cm2 shall be frequently checked (at least once every 50 operating hours) and the apparatus shall be recalibrated if such a check reveals a deviation greater than 0,06 W/cm2.
Det skal ligeledes være forsynet med en lås, således at varmeapparatet kan føres tilbage til udgangspositionen.
Calibration procedure
I deres normale stilling skal akserne for varmeapparatet, prøveholderen og beholderen være sammenfaldende.
The apparatus shall be placed in an environment essentially free of air currents (not more than 0,2 m/s).
Prøveemner skal måle: 70 mm × 70 mm.
Place the heat flux meter in the apparatus in the specimen position so that the target of the heat flux meter is located centrally within the radiator surface.
Prøverne udtages på samme måde på de færdige produkter, hvis produktets form tillader det.
Switch on the electricity supply and establish the power input of the controller required to produce irradiance at the centre of the radiator surface of 3 W/cm2.
Hvis dette ikke kan lade sig gøre, udføres prøven efter aftale med den tekniske tjeneste på den oprindelige bredde af materialet, hvilket skal anføres i prøverapporten.
Adjustment to the power unit to record 3 W/cm2 should be followed by a five minute period without further adjustment to ensure equilibrium.
Kompositmaterialer (se punkt 6.1.3 i regulativet) prøves som et ensartet stykke.
The support for the samples shall be a metallic ring (Figure 1).
I tilfælde af flere lag af forskellige materialer, der ikke betragtes som kompositmaterialer, skal hvert enkelt lag i en dybde af 13 mm fra den side, der vender ind mod det relevante rum (kabinen, motorrummet eller særskilt rum til varmeanlæg), prøves særskilt.
On top of this support a grill, made of stainless steel-wire, is placed with the following dimensions:
Den samlede masse af det prøvede materiale skal være mindst 2 g. Hvis et emnes masse er mindre, tilføjes et tilstrækkeligt antal prøveemner.
Interior diameter: 118 mm,
Hvis materialets to overflader er forskellige, prøves begge flader, hvilket indebærer, at der prøves otte prøveemner.
Dimension of the holes: 2,10 mm square,
Prøveemnerne og vattet konditioneres i mindst 24 timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C og en relativ luftfugtighed på 50 ± 5 % og skal forblive under disse betingelser indtil umiddelbart før prøvningstidspunktet.
Diameter of the steel-wire: 0,70 mm.
Prøveemnet anbringes på holderen, og denne indstilles således, at afstanden mellem varmeapparatets overflade og prøveemnets overside er 30 mm.
The receptacle shall consist of a cylindrical tube with an interior diameter of 118 mm and a depth of 12 mm.
Beholderen, inklusive vattet, anbringes under holderens rist i en afstand af 300 mm.
The receptacle shall be filled with cotton wool.
Varmeapparatet flyttes til side, således at det ikke kan stråle på prøveemnet, og tændes.
A vertical column shall support the items specified in paragraphs 2.1, 2.3 and 2.4.
Når det er på fuld styrke, flyttes det hen over prøveemnet, og tidtagningen indledes.
The radiator is placed on top of the support in a manner such that the radiating surface is horizontal and the radiation is downwards.
Hvis materialet smelter eller deformerer, ændres varmeapparatets højde, således at afstanden på 30 mm bevares.
A lever/pedal shall be provided in the column to lift the support of the radiator slowly.
Hvis materialet antændes, flyttes varmeapparatet til side 3 sekunder senere.
It shall also be provided with a catch in order to ensure that the radiator can be brought back in its normal position.
Det føres tilbage i stilling, når flammen er slukket, og den samme fremgangsmåde gentages, så ofte det er nødvendigt i de første fem minutter af prøvningen.
In their normal position, the axes of the radiator, the support for the sample and the receptacle shall coincide.
Efter prøvningens femte minut foretages følgende:
The test samples shall measure: 70 mm × 70 mm.
Hvis prøveemnet er slukket (hvad enten det antændtes eller ej under de første fem minutter af prøvningen), fastholdes varmeapparatet i stillingen, selv om prøveemnet genantændes.
Samples shall be taken in the same way from finished products, when the shape of the product permits.
Hvis materialet står i flammer, føres varmeapparatet først tilbage i stilling, når materialet er slukket.
If it is impossible, the test shall be carried out, in accordance with the Technical Service, on the initial width of the material which shall be mentioned in the test report.
I begge tilfælde skal prøvningen fortsættes i yderligere fem minutter.
Composite materials (see paragraph 6.1.3 of the Regulation) shall be tested as if they were of uniform construction.
RESULTATER
In the case of materials made of superimposed layers of different composition which are not composite materials, all the layers of material included within a depth of 13 mm from the surface facing towards the respective compartment (interior, engine or separate heating compartment) shall be tested individually.
De konstaterede fænomener noteres i prøverapporten, f.eks.:
The total mass of the sample to be tested shall be at least 2 g.
eventuelt dråbefald, med eller uden flammer
If the mass of one sample is less, a sufficient number of samples shall be added.
eventuel antændelse af vattet.
If the two faces of the material differ, both faces must be tested, which means that eight samples are to be tested.
Metalring (fast)
The samples and the cotton wool shall be conditioned for at least 24 hours at a temperature 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 % and shall be maintained under these conditions until immediately prior to testing.
1 = Varmeapparat
The sample is placed on the support and the latter is so positioned that the distance between the surface of the radiator and the upper side of the sample is 30 mm.
2 = Prøveemne
The receptacle, including the cotton wool, is placed beneath the grill of the support at a distance of 300 mm.
3 = Rist (til at holde prøveemnet)
The radiator is put aside, so that it cannot radiate on the sample, and switched on.
4 = Vat
When it is on full capacity it is positioned above the sample and timing is started.
Hvis der er tale om et isotropisk materiale, skal der udtages 3 eksemplarer til prøvning, og hvis der er tale om ikke-isotropiske materialer, skal der udtages 6 eksemplarer.
It is brought back in position when the flame has extinguished and the same procedure is repeated as frequently as necessary during the first five minutes of the test.
Denne prøve består i at udsætte prøveemner, som holdes i en lodret stilling, for en flamme og bestemme, hvor hurtigt flammen breder sig over det prøvede materiale.
After the fifth minute of the test:
Udstyret består af:
if the sample has extinguished (whether or not it has ignited during the first five minutes of the test) leave the radiator in position even if the sample reignites;
en prøveholder
if the material is flaming, await extinction before bringing the radiator into position again.
en brænder
In either case, the test shall be continued for an additional five minutes.
et ventilationssystem til fjernelse af gas og forbrændingsprodukter
RESULTS
en skabelon
Observed phenomena shall be noted in the test-report, such as:
markeringstråde af hvide merceriserede bomuldstråde med en maksimal lineær massefylde på 50 tex.
the fall of drops, if any, whether flaming or not;
Prøveholderen består af en 560 mm høj rektangulær ramme og har to fast forbundne parallelle stænger med 150 mm's afstand, hvorpå der er anbragt tapper, som holder prøveemnet, der befinder sig i et plan mindst 20 mm fra rammen.
if ignition of the cotton wool has taken place.
Tapperne må ikke være større end 2 mm i diameter og skal være mindst 27 mm lange.
Metallic ring (fixed)
Tapperne anbringes på de parallelle stænger på de steder, der er vist i figur 1.
1 = Radiator
Rammen anbringes på et passende underlag, således at stængerne holdes lodret under prøvningen (for at holde prøveemnet på tapperne væk fra rammen kan der anbringes afstandsstykker på 2 mm op ad tapperne).
2 = Sample
Brænderen er beskrevet i figur 3.
3 = Grill (for the support of the sample)
Brænderens gas kan være enten propangas eller butangas.
4 = Cotton wool
Brænderen anbringes foran, men under prøveemnet, således at den befinder sig i et plan, der går gennem prøveemnets vertikale midterlinje og vinkelret på dets overfalde (se figur 2), sådan at længdeaksen hælder opad i en vinkel på 30° i forhold til lodret mod prøveemnets nederste kant.
5 = Receptacle Detail of the metallic rings for the support of the sample
Afstanden mellem brænderens spids og prøveemnets nederste kant skal være 20 mm.
Mobile metallic ring Grill
Prøveudstyret anbringes i et stinkskab, forudsat at stinkskabets indvendige rumfang er mindst 20 gange, men højst 110 gange større end prøveudstyrets rumfang, og at ingen af dets dimensioner (højde, bredde eller dybde) er mere end 2,5 gange større end en af de to andre.
ANNEX 8
Før prøvning måles den vertikale lufthastighed i stinkskabet 100 mm foran og bagved det sted, hvor prøveudstyret tænkes anbragt.
TEST TO DETERMINE THE VERTICAL BURNING RATE OF MATERIALS
Den skal være på mellem 0,10 og 0,30 m/sek. for at undgå, at operatøren generes af forbrændingsprodukterne.
Three samples shall undergo the test in the case of an isotropic material, or six samples in the case of a non-isotropic material.
Der anvendes en flad stiv skabelon fremstillet af egnet materiale og af en størrelse svarende til prøveemnets størrelse.
This test consists of exposing samples, held in a vertical position, to a flame and determining the speed of propagation of the flame over the material to be tested.
Der bores huller på ca. 2 mm i diameter i skabelonen, som er anbragt således, at afstanden mellem hullernes centrum svarer til afstanden mellem tapperne på rammerne (se figur 1).
The apparatus shall consist of:
Hullerne skal befinde sig i samme afstand omkring skabelonens lodrette midterlinjer.
a specimen holder;
Prøveemnernes dimensioner er: 560 × 170 mm.
a burner;
Hvis det pga. materialets dimensioner ikke lader sig gøre at udtage en prøve med den givne dimension, udføres prøven efter aftale med den tekniske tjeneste på den monterede størrelse af materialet, hvilket skal anføres i prøverapporten.
a ventilation system to extract gas and combustion products;
Hvis prøvens tykkelse er større end 13 mm, skal den reduceres til 13 mm ved en mekanisk metode på den side, der ikke vender ind mod det relevante rum (indre rum, motorrum eller eventuelt særskilt rum til varmeanlæg).
a template;
Hvis dette ikke kan lade sig gøre, udføres prøven efter aftale med den tekniske tjeneste på den oprindelige tykkelse af materialet, hvilket skal anføres i prøverapporten.
marker threads of white mercerised cotton threads having a maximum linear density of 50 tex.
Prøveemnerne skal konditioneres i mindst 24 timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C og en relativ luftfugtighed på 50 ± 5 % og skal forblive under disse betingelser indtil umiddelbart før prøvningstidspunktet.
The specimen holder shall consist of a rectangular frame of 560 mm high and shall have two rigidly connected parallel rods spaced 150 mm apart on which pins shall be fitted for mounting the test specimen which is located in a plane at least 20 mm from the frame.
Prøven udføres i en atmosfære med en temperatur på mellem 10 °C og 30 °C og en relativ luftfugtighed på mellem 15 % og 80 %.
The mounting pins shall be not greater than 2 mm in diameter and at least 27 mm long.
Brænderen forvarmes i 2 minutter.
The pins shall be located on the parallel rods at locations shown in Figure 1.
Flammehøjden justeres til 40 mm ± 2 mm målt som afstanden mellem brænderrørets øverste del og spidsen af den gule del af flammen, når brænderen rettes lodret, og flammen ses i dæmpet belysning.
The frame shall be fitted onto a suitable support to maintain the rods in a vertical orientation during testing (for the purpose of locating the specimen on the pins in a plane away from the frame, spacer stubs 2 mm in diameter may be provided adjacent to the pins).
Prøveemnet anbringes (efter placering af bageste markeringstråde) på prøverammens tapper, idet man sikrer sig, at tapperne går gennem de punkter, der er afmærket på grundlag af skabelonen, og at prøveemnet befinder sig mindst 20 mm fra rammen.
The burner is described in Figure 3.
Rammen anbringes på holderen, således at prøveemnet er lodret.
The gas supplied to the burner can be either commercial propane gas or commercial butane gas.
Markeringstrådene fastgøres horisontalt foran og bagved prøveemnet på de steder, der er vist i figur 1.
The burner shall be positioned in front of, but below, the specimen such that it lies in a plane passing through the vertical centreline of the specimen and perpendicular to its face (see Figure 2), such that the longitudinal axis is inclined upwards at 30° to the vertical towards the lower edge of the specimen.
Hvert sted bindes tråden i sløjfe, således at de to dele ligger 1 mm og 5 mm fra prøveemnets for- og bagside.
The distance between the tip of the burner and the lower edge of the specimen shall be 20 mm.
Hver sløjfe fastgøres til en passende tidtagningsanordning.
The test apparatus may be placed in a fume cupboard assembly provided that the internal volume is at least 20 times, but not more than 110 times, greater than the volume of the test apparatus and provided that: no single height, width, or length dimension of the fume cupboard is greater than 2,5 times either of the other two dimensions.
Tråden skal være tilstrækkelig spændt til at kunne bevare placeringen i forhold til prøveemnet.
Before the test, the vertical velocity of the air through the fume cupboard shall be measured 100 mm in front of and behind the final position where the test apparatus will be located.
Prøveemnet udsættes for flammen i 5 sekunder.
It shall be between 0,10 and 0,30 m/s in order to avoid possible discomfort, by combustion products, to the operator.
Antændelse anses for at være sket, hvis prøveemnet fortsat står i flammer 5 sekunder, efter at den antændende flamme er fjernet.
A flat rigid template made of suitable material and of a size corresponding to the size of the specimen shall be used.
Sker der ikke antændelse, rettes flammen i 15 sekunder mod et andet konditioneret prøveemne.
Holes approximately 2 mm in diameter shall be drilled in the template and positioned so that the distances between the centres of the holes correspond to the distances between the pins on the frames (see Figure 1).
Hvis resultatet af et sæt af tre prøveemner overstiger mindsteresultatet med 50 %, prøves endnu et sæt af tre prøveemner med hensyn til denne retning eller flade.
The holes shall be located equidistant about the vertical centrelines of the template.
Hvis et eller to prøveemner i et sæt af tre prøveemner ikke brænder til den øverste markeringstråd, prøves endnu et sæt på tre prøveemner med hensyn til denne retning eller flade.
The samples dimensions are: 560 × 170 mm.
Der måles følgende tider i sekunder:
If the dimensions of a material do not permit taking a sample of the given dimensions the test shall be carried out, in accordance with the Technical Service, on the fitted size of the material which shall be mentioned in the test report.
fra det øjeblik flammen rettes mod emnet til den første markeringstråd (t1) brister
When the thickness of the sample is more than 13 mm, it shall be reduced to 13 mm by a mechanical process applied to the side which does not face the respective compartment (interior, engine or separate heating compartment).
fra det øjeblik flammen rettes mod emnet til den anden markeringstråd (t2) brister
If it is impossible, the test shall be carried out in accordance with the Technical Service the initial thickness of the material, which shall be mentioned in the test report.
fra det øjeblik flammen rettes mod emnet til den tredje markeringstråd (t3) brister.
The samples shall be conditioned for at least 24 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 % and shall be maintained under these conditions until immediately prior to testing.
Såfremt prøveemnet ikke antændes, eller såfremt det ikke fortsætter med at brænde, efter at brænderen er slukket, eller såfremt flammen slukkes, inden der indtræder ødelæggelse af en af de første markeringstråde, således at det ikke er muligt at måle en forbrændingsperiode, sættes forbrændingshastigheden til 0 mm/min.
The test shall be carried out in an atmosphere having a temperature between 10 °C and 30 °C and a relative humidity between 15 % and 80 %.
Såfremt prøveemnet antændes, og flammerne i det brændende prøveemne når op til den tredje markeringstråd uden at ødelægge den første og anden markeringstråd (f.eks. på grund af materialeegenskaberne i tynde materialeprøver), sættes forbrændingshastigheden til over 100 mm/min.
The burner shall be preheated for 2 minutes.
De konstaterede fænomener noteres i prøverapporten, f.eks.:
The flame height shall be adjusted to 40 ± 2 mm measured as the distance between the top of the burner tube and the tip of the yellow part of the flame when the burner is vertically oriented and the flame is viewed in dim light.
forbrændingens varighed: t1, t2 og t3 i sekunder og
The specimen shall be placed (after the rearward marker threads have been located) on the pins of the test frame, making certain that the pins pass through the points marked off from the template and that the specimen is at least 20 mm removed from the frame.
de tilsvarende forbrændte afstande: d1, d2 og d3 i mm.
The frame shall be fitted on the support so that the specimen is vertical.
Forbrændingshastigheden V1 og hastighederne V2 og V3 skal eventuelt beregnes således (for hvert enkelt prøveemne, hvis flammen når mindst én af de første markeringstråde):
The marker threads shall be attached horizontally in front of and behind the specimen at the locations shown in Figure 1.
Der tages hensyn til den største forbrændingshastighed for V1, V2 og V3.
At each location, a loop of thread shall be mounted so that the two segments are spaced 1 mm and 5 mm from the front and rear face of the specimen.
Figur 1
Each loop shall be attached to a suitable timing device.
Ø 2 afstandsstykker (valgfrit) Tredje markeringstråd
Sufficient tension shall be imposed to the threads to maintain their position relative to the specimen.
Anden markeringstråd Stofprøve
The flame shall be applied to the specimen for 5 seconds.
Flammestabilisator
The following times, in seconds, shall be measured:
Strålespids
from the start of the application of the igniting flame to the severance of one of the first marker threads (t1);
Kærv
from the start of the application of the igniting flame to the severance of one the second marker threads (t2);
Brænderrør
from the start of the application of the igniting flame to the severance of one the third marker threads (t3).
BILAG 9
If the sample does not ignite or does not continue burning after the burner has been extinguished or if the flame extinguishes before the destruction of one of the first marker threads occurred, so that no burning time is measured, the burning rate is considered to be 0 mm/min.
Prøveemner skal måle: 140 mm × 140 mm.
the durations of combustion: t1, t2 and t3 in seconds, and
UDSTYR (SE FIGUR 4a OG 4b)
(Dimensions in millimetres) Third marker threads
A en bundplade med en Shore D-hårdhed på mindst 70
Second marker threads
D-D′ to skruer med vingemøtrikker
Ø 2 Spacer stubs (optional)
E prøveemnet
Mounting pins
F topplade.
Burner
Prøveemnet og udstyret skal konditioneres i mindst 24 timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C og en relativ luftfugtighed på 50 ± 5 % og skal forblive under disse betingelser indtil umiddelbart før prøvningstidspunktet.
Burner ignition location
Prøveemnet skal vejes.
Frame
Prøveemnet placeres med den udsatte overflade øverst på udstyrets fod ved at fastgøre metalcylinderen i centreret position med tilstrækkeligt tryk på skruerne.
Spacer stub (optional) Pins
Der må ikke forekomme udsivning af prøvevæske.
Edge ignition
Fyld metalcylinderen med prøvevæsken til en højde på 20 mm, og lad systemet stå i 24 timer.
Specimen
Fjern prøvevæsken og prøveemnet fra udstyret.
Fitted in during assembly Air chamber Outlet
Hvis der findes rester af prøvevæske på prøveemnet, fjernes det uden at sammenpresse prøveemnet.
Pitch Circle Diameter: 4,4 mm
Figur 4a
Diffusion zone
Udstyr til prøvning af materialers brændstof- eller smøremiddelafvisende evne
Gas mixing zone (d) Burner tube
Figur 4b
Flame stabilizer
(Set fra siden)
Gas jet
Riller 0,5 × 0,5
Gas burner arrangement
Rammens ydre
Notch
5 = Beholder
Choke tube
Rist
Burner tube
Antænding af kanten
ANNEX 9
Brænderrør Flammestabilisator
TEST TO DETERMINE THE CAPABILITY OF MATERIALS TO REPEL FUEL OR LUBRICANT
Spredningszone Luftkammer
This annex lists prescriptions to test the capability of insulation materials used in engine compartments and separate heating compartments.
Udstrømning
The test samples shall measure: 140 mm × 140 mm.
Gasblandingszone
The thickness of the samples shall be 5 mm.
Chokerrør
If the thickness of the test sample is more than 5 mm, it shall be reduced to 5 mm by a mechanical process applied to the side which does not face the engine compartment or separate heating compartment.
en cirkel, som omslutter bogstavet »E« efterfulgt af kendingsnummeret på den stat, som har meddelt godkendelse [2] Kendingsnumrene for de kontraherende parter i 1958-overenskomsten er angivet i bilag 3 til den konsoliderede resolution om køretøjers konstruktion (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.
The test liquid shall be diesel fuel according to standard EN 590:1999 (Market fuels). or alternatively diesel fuel according to Regulation No 83 (Annex 10: Specification of reference fuels).
Afstanden mellem prøveholderens kant og kammerets yderste punkt skal være 22 mm; afstanden mellem prøveholderens langsgående kanter og kammerets sider skal være 50 mm (alle dimensioner målt indvendigt).
Four samples shall undergo the test.
(Se figur 1 og 2)
APPARATUS (SEE FIGURES 4a AND 4a)
(dimensioner i mm)
C a metal cylinder (inner diameter of 120 mm, outer diameter of 130 mm, height of 50 mm), filled with the test liquid;
Astands-stykke (valgfrit) Ramme
D-D′ two screws with wing nuts;
Gasbrænderens indretning
F top plate